92 Seebeck: Von dem in allen Metallen u.s.iv. 



Versuche mit zwei Pendeln, — einem von der genannten Kupfer- und Nickel-Legi- 

 rung, und einem von reinem unmagnelisclicn Eisen, — mochten in mehr als einer Bezie- 

 hung zu empfehlen seyu, z.B, schon als Controlle zu den mit Inelinationsnadeln angestell- 

 ten Untersuchungen über die A^arialionen , welche in der Intensität des Magnetismus zu 

 gleiclien Zeiten an verschiedenen Orten, und in verschiedenen Zeiten an einem und demsel- 

 ben Orte statt linden, u. s. w. 



VI. 



Eine Beobachtung, welche ich so eben gemacht habe, finde hier noch eine Stelle. Ein 

 Blechstreifen von chemiscli-reinem Silber, welches aus Cldorsilber mit Sorgfalt reducirt 

 worden war, liatte sich bei Untersucluingen, welche ich im May 1827 anstellte, von allem 

 übrigen Silber darin unterschieden, dafs es zwischen sehr starken Magnetsläben keine feste 

 Stellung annahm (*). Eine 2-^ Zoll lange Magnetnadel, welche für sich 98-100 Schwingungen 

 von 45-10^ machte, wurde jetzt in einer Höhe von 2 Linien über drei neben einander liegen- 

 den, doch an den Rändern einander bedeckenden Streifen dieses Silbers, welche zusammen 

 eine Fläche von 3 Zoll Länge und l^^ZoU Breite bildeten, gestellt. Die Zahl der Schwingun- 

 gen, welche die Nadel hier von 45-10^ machte, betrug 94-95 ; sie war also um 4-6 vermin- 

 dert. Dieses Silber wäre demnach in der §. 18. angeführten Metallreihe hoch oben, und 

 nahe unter dem Wismuth zu stellen. Das in jener Reihe unter dem Kupfer stehende Sil- 

 ber war durch Abtreiben mit Blei gewonnen worden. Man könnte fragen, ob das aus Chlor- 

 silbcr reducirte S ilber auch wirklich ganz rein und frei von Eisen gewesen sey ? Durch die 

 chemische Analyse hat kein Eisen darin entdeckt werden können. Enthielte es jedoch 

 wirklich noch eine geringe Quantität Eisen, so würde diese Erfahrung als eine Bestäti- 

 gung der in Zusatz L aufgcslclllen Hypothese, dafs einige Metalle in der Verbindung mit 

 einander gegenseitig ihr Vermögen, eine magnetische Polarisation anzunehmen, vorzugs- 

 weise verstärken, wie andere sich hierin gegenseitig schwächen, anzusehen scyn. Denn 

 die Quantität des Eisens, welche in diesem Silber vorhanden seyn könnte, wird der Ana- 

 lyse zu Folge juir als höchst gering angenommen werden können, und würde sicher in der Ver- 

 bindung mit manchen andern Metallen, welche auch zu denen gehören, deren Magnetismus 

 durch Eisengehalt verstärkt wird, durch das hier angewendete Verfahren nicht zu entdecken 

 seyn. Aus diesem Versuch geht ferner aufs deutlichste hervor, wie sehr das von Hrn. Ära go 

 entdeckte Verfahren bei Untersuchungen über die Empfänglichkeit der Körper für den Mag- 

 netismus durch Vertheilung vor jedem andern den Vorzug verdient. (1828. Januar.) 



(*) s. Poggendorf's Annalen der Pliysik und Chemie. 1827. St. 6. S. 210. 



(Eine Fortsetzung dieser Untersuchungen mit Beziehung auf die neueren Entdeckungen Arago'i 

 wird in einem der folgenden Bande der Denkschriflcn der Königlichen Akademie eischeinen). 



